( 90» ) 

 puis elle change brusquement. La variation de la chaleur totale est 

 donc représentée, non par une courbe continue, mais par une ligne 

 brisée. 



» Les différentes portions droites de cette ligne peuvent se raccorder 

 par des éléments de courbe variables. Au voisinage des points singuliers, 

 l'état du corps n'est pas fonction de sa température seule; il change avec 

 la manière dont elle a été atteinte. Le travail moléculaire qui correspond 

 au changement d'état subit, en général, un certain retard, et l'on ne trouve 

 pas les mêmes chaleurs totales pendant le réchauffage ou le refroidisse- 

 ment. Si l'on part d'une température inférieure, pour y revenir, après 

 avoir dépassé celle qui correspond au point singulier, on obtient un cycle 

 fermé, et non une courbe unique. 



» Je signalerai le cas du plomb : ce métal commence à se modifier à un 

 moment où la chaleur totale correspondante à l'état qu'il va prendre serait 

 inférieure à celle qu'il possède déjà. Aussi la courbe présente un palier : 

 la chaleur totale reste à peu près la même de 20" à 3o°. 



» Le zinc est remarquable par les anomalies considérables qu'il présente 

 pendant sa seconde phase, entre 1 1 0° et 200°. On sait qu'à cette tempéra- 

 ture il subit aussi une modification prononcée au point de vue mécanique : 

 il devient malléable et acquiert une faculté d'allongement presque infinie. 



)) Si l'on rapproche mes observations de celles que M. Le Chatelier a 

 données sur les variations de la résistance avec la température, on peut 

 remarquer que la seconde phase (commençant à des températures de 200° 

 à 3oo°), coïncide toujours avec la période où les métaux sont le plus mal- 

 léables, en ce sens cjue le rapport entre l'allongement et la charge de rup- 

 ture y est maxinuun : au delà de cette seconde phase, ils deviennent cas- 

 sants parce que la charge de rupture devient très faible. 



» Les résultats de ces expériences sont consignées dans le Tableau ci- 

 joint. 



» J'ai tracé les courbes îles chaleurs totales à partir de zéro : mais, aux 

 températures basses, le procédé de mesure employé n'est pas sensible 

 et les déterminations n'offrent d'intérêt qu'au-dessus de 100". 



A. o à 23o. 



B. 220 à 200. 

 A'. aSo à 3oo. . 



Plomb. 



Chaleur spécifique moyenne. 



o,o38 

 A peu près nulle. 

 o,o465 



Chaleur totale. 



O,o38^ 



Presque constante. 



! , 1 5 -f- o , o465 ( t — 200 ) 



